ISSN: 1411-4348

## PENGEMBANGAN  BAHAN KAMPAS REM SEPEDA MOTOR DARI KOMPOSIT SERAT BAMBU TERHADAP   KETAHANAN AUS PADA KONDISI KERING DAN BASAH

## Pramuko Ilmu Purboputro
Department of Mechanical Engineering, Universitas Muhammadiyah Surakarta Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan, Kartasura, Surakarta 57102, Indonesia
Email: pip272@ums.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  untuk  menemukan  komposisi  bahan  kampas  rem  yang  optimal    non asbes, yang mempunyai karakteristik dinamik yang lebih baik. Komposisi dilakukan dari serat bambu,fiberglass, serbuk aluminium, dengan pengikat poliester. Pengujian awal yang dilakukan adalah kekerasan bahan dan keausan pada kondisi kering dan pembasahan air. Hasil yang didapat adalah kampas rem dengan komposisi Variasi 1 adalah paling keras , dengan harga kekerasan sebesar  14,47 BHN yang lebih keras dibanding produk di pasaran dengan harga kekerasan 13,7 BHN.  Pengujian Keausan Ogoshi pada kondisi kering maksimal mempunyai nilai keausan yang paling rendah yaitu  sebesar  0.00041mm 2 /kg.  Untuk  Pengujian  Keausan  Ogoshi  Kondisi  basah dengan  air,  diperoleh  bahwa,  bahan  kampas  rem  dengan  Variasi  1  paling  rendah keausannya yaitu sebesar 0,0062 mm 2 /kg. Kondisi basah dengan oli, diperoleh bahwa, bahan kampas rem dengan Variasi 2 paling rendah keausannya yaitu sebesar 0,0003 mm 2 /kg.
Kata kunci: kampas rem, serat bambu, kekerasasn, keausan.
PENDAHULUAN Pemakaian kampas rem biasanya tidak lebih dari 10000 kali kontak pengeraman, artinya penggunaan dalam kota bisa jadi tidak lebih dari 6 bulan, apalagi terjadi keluhan umur yang lebih pendek akibat kampas rem ausnya tidak rata, sehingga pengereman tidak efektif atau tukar – tukar adaptor rem. Keausan tidak merata bisa diakibatkan tekanan yang kurang seragam, akibat pemasangan yang kurang tepat, misalnya terlalu kencang pada pinnya, sehingga pin bukan berfungsi sebagai pin , tetapi sepagai titik putar yang mati. Kekuatan bahan komposit partikel rem, sangat dipengaruhi besar partikel,bahan matriknya dan proses pembuatannya. Kekuatan komposit partikel diperoleh maksimal pada ukuran 0,01 sampai 0,1 mm dan kekuatan surface  bonding , pengepresan, dan sintering [1-2]. Proses tersebut sangat jarang dipaparkan para produsen kampas rem, sehingga perlu adanya penelitian tentang : bahan dan proses yang standar secara ilmiah agar kampas rem bisa mudah dibuat di negara kita, sehingga sangat perlu pengembangan penelitian ini secara terus menerus.
Penelitian  ini  menggunakan  serat  bambu,  fiber glass , dan serbuk alumuniam (Al) bermatriks polyester akan diuji kekuatannya dengan metode pengujian kekuatan gesek (Ogoshi) dan  pengujian kekuatan kekerasan (Brinell). dan juga foto makro, dan pengujian karakteristik pengeremannya.

## RUMUSAN MASALAH
Keausan tidak merata bisa diakibatkan tekanan yang kurang seragam, akibat pemasangan yang kurang tepat, misalnya terlalu kencang pada pinnya, sehingga pin bukan berfungsi sebagai pin , tetapi sebagai titik putar yang mati , dan adanya konyribusi ketahanan aus dan kekerasan bahan rem .
Kekuatan bahan komposit partikel rem, sangat dipengaruhi besar partikel,bahan matriknya dan proses pembuatannya. Kekuatan komposit partikel diperoleh maksimal pada ukuran 0,01 sampai 0,1 mm dan kekuatan surface  bonding , pengepresan, dan sintering [1-2]. Proses tersebut sangat jarang dipaparkan para produsen kampas rem, sehingga perlu adanya penelitian tentang : bahan dan proses yang standar secara ilmiah agar kampas rem bisa mudah dibuat di negara kita, sehingga sangat perlu pengembangan penelitian  bahan kampas rem  ini secara terus menerus .

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
Tujuan Penelitian
1.  Mengembangkan hasil penelitian tahun I yaitu tingkat keausan bahan kampas rem, dengan menggunakan variasi komposisi dari serat bambu, fiber glass , serbuk aluminium
(Al) ,dengan matriks polyester, dengan hasil terbaik kekerasan dan keausan pada komposisi :
a. 40 % serat bambu + 10 % fiber glass + 10 % aluminium (Al) + 40 % polyester b. 30 % serat bambu + 15 % fiber glass + 15 % aluminium (Al) + 40 % polyester
c. 20 %serat bambu + 20 %fiber glass + 20 %aluminium (Al) + 40 %polyester , yang akan dijadikan prototype kampas rem sepeda motor.
2.  Meneliti karakteristik pengeremannya, dengan uji dynamometer, sehingga diperoleh parameter penegereman, daya serap pengereman, jarak penegereman, koefisien gesek kampas rem. Pada variasi pengujian koefisien gesek, pada keadaan kering (udara) dan keadaan basah ( air dan oli).

## Manfaat  Penelitian
1.  Melakukan penelitian terapan yang hasilnya diharapkan   secara jangka panjang  di negara Indonesia agar tidak ketergantungan lagi dengan komponen mesin dari luar terutama kampas rem, dan sekaligus memanfaatkan daur ulang dan potensi alam yang ada di lingkungan sekitar kita serta lebih aman bagi kesehatan.
2.  Mendukung komponen Tornas ( Motor Nasional ) atau Mobnas (Mobil Nasional)  dalam hal pengembangan kampas rem kendaraan.

## TINJAUAN PUSTAKA
Irfan, Pramuko IP, Ngafwan (2009) [3],  melakukan penelitian tentang kampas rem gesek dengan memberikan waktu sintering pada tekanan kompaksi sebesar 10 menit. Keausan suatu bahan komposit semakin besar atau semakin mudah aus dapat dipengaruhi oleh besarnya waktu yang diberikan pada proses kompaksi. Bila waktu penekanannya semakin besar maka tingkat keausan pun juga semakin besar. Nilai kekerasan suatu bahan juga terpengaruh oleh besar waktu penekanan kompaksi yang diberikan dalam proses pembuatan bahan kampas rem. Dalam pembuatan kampas, nilai kekerasan kampas juga berpengaruh dengan semakin besar kompaksi yang dibebankan maka semakin keras pula komposit tersebut. Karena komposit tersebut sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam proses pembuatan dari bahan menjadi komposit dan beberapa penyebabnya yaitu: variasi bahan, beban kompaksi yang diberikan serta lamanya beban kompaksi, dan pemanasan ( sinter ). Karakteristik dengan tingkat keausan rendah dan Brinell  Hardness  Number  (BHN)
ISSN: 1411-4348
tinggi diperoleh dengan memberikan tekanan pembentukan relatif lebih rendah dibanding spesimen lainnya [4]. Hal ini disebabkan oleh dua kemungkinan: 1.  Terpisahnya resin sebagai bahan pengikat (binder) dari campuran komposit.
2.  Kekuatan ikat resinlebih kecil dari pada tekanan pembentukan yang diberikan pada specimen pada waktu proses pembuatan spesimen.
Imam, Pramuko I.P (2009) [5], melakukan penelitian tentang kampas rem gesek dengan memberikan peningkatan sintering . Dengan semakin tinggi suhu sintering berpengaruh pada tingkat keausan. Jika semakn tinggi suhu sinteringnya maka menyebabkan nilai keausan meningkat. Maka keausan semakin tinggi. Peningkatan suhu sintering juga berpengaruh pada kekerasan kampas. Semakin tinggi suhu sinteringnya maka nilai kekerasa n nya akan semakin menurun. Bahan komposit sebenarnya banyak sekali terdapat di alam, karena bahan komposit bisa terdiri dari organik dan anorganik seperti bambu, kayu, daun, dan sebagainya. Secara tidak sadar sebenarnya kita telah mengenal berbagai jenis komposit. Seseorang memperkuat tanah liat dengan jerami, merupakan komposit yang sudah lama dikenal.
METODE  PENELITIAN
Gambar 1. Langkah Penelitian

## HASIL PENGUJIAN
Kekerasan
.............................. (1)
Dimana: BHN   = Brinell Hardness Number,
P = Gaya Tekan (15.625 kg)
D = Penetrator diameter (2.5 mm)
d = diameter injakan (mm) 2
Gambar.2.  Harga Kekerasan Variasi Kampas Rem.

## Pengujian Keausan Ogohosi Wear Test
Gambar 3. Grafik Hasil Pengujian Keausan Oghosi Untuk berbagai MediaPembasahan Pengereman

## Pengujian Keausan Wiprotest
Gambar 4. Perbandingan Harga Keausan Wipro untuk Berbagai Media Pembasahan

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Dari data, hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kempulan bahwa:
1.  Untuk Pengujian Kekerasan, maka bahan kampas rem dengan komposisi Variasi 1 adalah paling keras , dengan harga kekerasan sebesar  14,47 BHN yang lebih keras dibanding produk di pasaran dengan harga kekerasan 13,7 BHN
2. Untuk Pengujian Keausan Ogoshi pada kondisi kering, maka bahan kampas rem dengan Variasi 2, mempunyai nilai keausan yang paling rendah yaitu sebesar 0.00041mm 2 /kg , yang sedikit lebih besar dari produk di pasaran dengan keausan sebesar 0.00014 mm 2 / kg. Untuk Pengujian Keausan Ogoshi Kondisi basah dengan air, diperoleh bahwa, bahan kampas rem dengan Variasi 1 paling rendah keausannya yaitu sebesar 0,0062 mm 2 /kg, namun masih lebih tinggi sedikit dari bahan kampas rem pasaran yaitu sebesar 0,0032 mm 2 /kg. Dan Pengujian Keausan Ogoshi Kondisi basah dengan oli, diperoleh bahwa, bahan kampas rem dengan Variasi 2 paling rendah keausannya yaitu sebesar 0,0003 mm 2 /kg, namun masih lebih tinggi sedikit dari bahan kampas rem pasaran yaitu sebesar 0,00014 mm 2 /kg
3.  Untuk Pengujian Keausan Wipro pada kondisi kering, maka bahan kampas rem dengan Variasi 3, mempunyai nilai keausan yang paling rendah yaitu sebesar 0.00014mm 2 /kg , yang sama dari produk di pasaran dengan keausan sebesar 0.00014 mm 2 /kg. Untuk Pengujian Keausan Wipro Kondisi basah dengan air, diperoleh bahwa, bahan kampas rem dengan Variasi 2 dan 3 paling rendah keausannya yaitu sebesar 0,0014 mm 2 /kg, namun masih lebih tinggi sedikit dari bahan kampas rem pasaran yaitu sebesar 0,0007 mm 2 /kg. Dan Pengujian Keausan Wipro Kondisi basah dengan oli, diperoleh bahwa, bahan kampas rem dengan Variasi 3 paling rendah keausannya yaitu sebesar 0,0011 mm 2 /kg, namun masih lebih tinggi sedikit dari bahan kampas rem pasaran yaitu sebesar 0,00014 mm 2 /kg
Saran Dari kesimpulan dapat direkomendasi-kan bahwa bahan kampas rem dengan variasi 1 atau 2 dapat dijadikan alternatif bahan kampas rem yang mendekati karakteristik di pasaran.
DAFTAR PUSTAKA [1]  F. Thumler, 1993. Powder Metalurgy . Institute Of Material, London.
[2]  German, R.M., 1984. Powder Metallurgy Science . Metal Powder Industries Federation. Princeton, New Jersey.
[3]  Irfan, Pramuko, 2009, Pengaruh  Variasi  Tekanan  Kompaksi  Terhadap  Ketahanan Kampas  Rem  Gesek  Sepatu . Laporan Tugas Akhir Fakultas Teknik Mesin UMS, Agustus 2009, Surakarta.
[4]  Blau J. Peter, Compositions, Functions, and Testing of Friction Brake Materials and Their Additives ,  U.S. DEPARTMENT OF ENERGY,  August 2001.
[5]  Imam Setiyanto, Pramuko, 2009. Pengaruh  Variasi  Temperatur  Sintering  Terhadap Ketahanan Aus Bahan Rem Gesek Sepatu . Laporan Tugas Akhir Fakultas Teknik Mesin UMS, Agustus 2009, Surakarta.